4 Sopra alcuni miglior amenti ec. 



8. Questo amalgama si riduce in una palla, e quando se ne 

 ha lai certo numero, cioè alla iine d'ogni mese, si pongono alla 

 distillazione per separarne il mercurio. Per tale operazione si ha 

 r oro, che suol essere solo di circa 18 carati , essendo argento il 

 rimanente . 



9. In una intrapresa di miniere della qualità sopraccenna- 

 ta, che fu in attività nella valle d' Antigono nel i 77^2,, si passaro- 

 no all' amalgamazione 568o quintali di miniera in giorni ±5/^ di 

 lavoro; vi si caricarono Rubbi i Sa di mercurio , ciascuno dei 

 quali è di i'j librette, e dei quali quattro formano un quintale ; 

 si ritrassero rubbi 160 i di mercurio aurifero, da cui per espres- 

 sione si ebbero rubbi 8 j: di palle d'amalgama: e queste alla di- 

 stillazione dettero marchi 83 once 4 d' oro , cioè once b68 , ossia 

 quasi rubbi 2. i che formano il valore di circa 4^00 Zecchini . 



IO. Calcolando su questi dati vedesi, che il mercurio ritratto 



fu di Rubbi 160 i menoRub. a i, cioè di Rubbi i58 4-, onde la 



perdita in mercurio fu di Rub. 24 su 182; cioè quasi del i3 per 

 cento . 



X I. CoU'esposto metodo non si ritrae certamente dalla mi- 

 niera tutto r oro che essa contiene . Nulladimeno, attesa la sua 

 semplicità, e la facilità di eseguirlo con poca spesa, inniita di es- 

 sere ritenuto quanto alia sostanza. Macon eguale facilità jìotieb- 

 tesi migliorare nelle sue parti; e questi miglioramenti sono ap- 

 punto quelli, che io intendo ora di esporre dopo di averne fatte 

 alcune prove sopra luogo . 



1-2 Questi miglioramenti hanno rapporto parte alle diverse 

 qualità di miniere aurifere, e parte alla manipolazione delFamal- 

 gamazione . Quanto al primo oggetto è da premettere, che quat- 

 tro principalmente sono le qualità di miniere nostrali, che si ca- 

 vano, e che si sogliono mettere confusamente all' amalgamazio- 

 ne. La prima è il Pirite, o sulfure di ferro, che è unito ad una 

 matrice quarzosa mista spesse volte con mica . 



1 3. La seconda è il Pirite arsenicale nnito con pirite fulfureo. 



